Crónica de la industria (1878-03-15 00:00:00), página 20

termo-tension del Sr. Walker Johnson, en el que el metal calentado al rojo oscuro se somete á una tracción lo más enérgica posible (sin que llegue por supuesto á romperse), y mantenida hasta el enfriamiento del metal.

8.a Trabajo en frío.—Los diferentes modos de trabajo en frío pueden resumirse en dos clases: los que tienen por objeto aumentar la densidad y los tienden á modificar la naturaleza del metal bajo el punto de vista de los esfuerzos externos. Tales son la tracción á la hilera, el martillado y el laminado en frío.

9.a Tracción á la hilera.—A medida que disminuye el diámetro del alambre aumenta la tenacidad, siendo D el diámetro de un alambre de buen hierro obtenido con carbon de leña y expresando en milímetros su tenacidad T; puede calcularse aproximadamente por la fórmula

\[
T = \frac{70}{4V_D}
\]

(kilogramos por milímetro cuadrado). El latón, y probablemente los demás metales y aleaciones que tienen las cualidades necesarias para poder soportar la tracción en la hilera, están en el mismo caso que el hierro.

10. Laminado en frío.—El procedimiento Louth se ha adoptado para aumentar la rigidez y la elasticidad del hierro, acero y otros metales, la temperatura precisa á que se obtiene este efecto no se ha podido determinar; sin embargo, hay mucha variedad en cuanto á ésto.

Fairbairn ha observado que este procedimiento elevaba la tenacidad de las barras de 0,25 á 25 desde 4 toneladas próxima por centímetro cuadrado á 6 toneladas; la extensibilidad se reducía de 22 á 8 por 100. El Sr. Whipple ha encontrado que un palastro calentado de este modo gana de 60 á 100 por 100 próximamente en tenacidad, y cita ejemplos en que esta tenacidad excede de 7 toneladas. En los ensayos del Sr. Wade, la resistencia á la tensión aumentaba en 130 por 100, la resistencia á la compresión en 167 por 100, la de tracción, de 70 á 95 por 100 y la dureza en 59 por 100. Igual efecto se obtiene con el acero que con el hierro.

11. Procedimiento Dean.—Los efectos del trabajo en frío del bronce se han estudiado en América por el señor Dean y en Europa por el general Uchatius, cuyos cañones, muy conocidos hoy día, están formados de un bronce que contiene 8 por 100 de estaño y 92 por 100 de cobre; este bronce se cuele, después se introducen en el alma tapones de acero de diámetros sucesivamente crecientes, por medio de una prensa hidráulica. Se aumenta así el diámetro del alma y su dureza pasa á ser igual á la del acero.

12. Tensión en frío.—Este método tiene por objeto aumentar la resistencia elástica de un metal, sometiéndolo á la acción de cargas que aumentan progresivamente y que se aplican de un modo continuo ó intermitente. Puede emplearse únicamente á las temperaturas ordinarias para aumentar la resistencia elástica y quizá la resistencia final del hierro y del acero ductiles y otros metales en que se tiene observada una elevación del límite de elasticidad normal á causa de la intermitencia de la acción de la carga. Este procedimiento se ha empleado para dar á los alambres una resistencia mayor.

El Sr. Thurston divide los metales empleados en las construcciones en dos clases: los de la primera, que comprenden el hierro y el acero y quizá todos los metales magnéticos, cuando están sometidos á la acción de cargas gradualmente crecientes, sufren los efectos de la tensión en frío; los de la segunda, que comprenden el cobre, zinc y sus aleaciones, no pueden sufrir mejora por este sistema, pero se quebran antes que se eleve el límite normal de elasticidad.

El límite de elasticidad puede definirse por el diagrama del esfuerzo. Todos los métodos descritos anteriormente implican una elevación del límite de elasticidad y éste puede representarse gráficamente por un diagrama tomado automáticamente ó de cualquier otro modo, según los ensayos de un fragmento de metal, diagrama en el cual las ordenadas representan la fuerza de distorsión, y las abcisas la distorsión producida en cada instante desde que se manifiesta hasta el momento de la ruptura. La curva obtenida se aproxima mucho á la parábola y puede tener por expresión una fórmula similar.

14. Modo de hacer variar el límite de elasticidad.—Se puede hacer variar la forma del diagrama del esfuerzo obtenido, según la naturaleza del ensayo, y esta forma caracterizará no sólo las cualidades particulares de este fragmento de metal, sino también de la manera como se haya conducido para producir la distorsión gradual.

15. Definición del límite de elasticidad. Modificación de este límite.—El Sr. Thurston define el límite de cohesión ó límite de elasticidad aparente original, como siendo el punto en que la distorsión cambia subitamente, bajo la acción de cargas gradualmente crecientes, y toma valores correspondientes á estas cargas. El límite de elasticidad normal es el que se observa en el diagrama del esfuerzo de un metal, cuando se ha quebrado por una distorsión aumentada regularmente y corresponde al punto de ruptura. Este punto puede cambiarse por tratamientos especiales, bajando en el hierro y elevándose en los metales de la clase del estaño, cuando se aplica rápidamente la distorsión.

Se pueden comparar fácilmente los diferentes métodos de que se ha hablado en el presente artículo, teniendo á la vista los diagramas correspondientes.

El Sr. Thurston da inmediatamente un resumen histórico muy interesante de la cuestión del tratamiento mecánico de los metales y llega después á la conclusión siguiente. El modo más conveniente de preparar un metal para darle su valor máximo bajo el punto de vista de las construcciones, consiste en la observación de las condiciones siguientes: 1.a Refractarlo el estado líquido y añadirle un fundente, con el fin de separar todas las sustancias perjudiciales que pueden impurificarle, y á impedir la formación de oquedades; 2.a Colar el metal á una presión elevada, á fin de obtener la máxima densidad; si el metal es una aleación susceptible de líquarse, se hará el colado en moldes metálicos; 3.a Si el metal es hierro ó acero, se producirán todos los cambios notables de forma ó sección al rojo, por el laminador, el martillo ó la prensa hidráulica, se deberá dejar reposar el producto el mayor tiempo posible antes de usarlo, con objeto de permitir á la tensión interna equilibrarse por sí misma; si se quisiera una rigidez y una elasticidad más perfecta, se acabará el trabajo en frío; 4.a Los bronzes y otros metales no elásticos pueden recibir una alteración notable por el trabajo en frío, pero se debe siempre tener cuidado de no destruir la continuidad del metal, produciendo fracturas.

(B. de Musee de l'Industrie).

ALIMENTACION MINERAL DE LOS VEGETALES.

CONFERENCIA AGRÍCOLA PRONUNCIADA POR ILMO. SEÑOR DON CONSTANTINO SÁEZ DE MONTOYA EL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 1877.

(Conclusion). (1)

Recuerdo un dato del mismo libro, que ya he citado antes, en que de un modo terminante dice que no habrí

(1) Véase la pág. 60 de este tomo.